494 



V. A. n. SCmiEINEMAKERS, 



des cristaux mixtes se divise en deux morceaux, dont l'un disparaît en 

 A et l'autre en M. En considérant les bandes hétérogènes dans le voisi- 

 nage des points A, B, C, M et m on trouve qu'il doit y avoir deux 

 faisceaux de courbes de solidification. L'un des faisceaux doit partir de 

 A, l'autre de M , et tous deux doivent aboutir en J3. Us sont séparés 

 par une courbe de solidification allant de m vers i?. 



Il peut se présenter de tout autres circonstances encore; p. ex. celles 

 de la fig. 18, D'après cette figure le premier contact des deux surfaces 

 Ç a lieu sur la ligne limite H, et le second dans le plan limite AC, ou 

 inversement; aux températures inférieures à la température de solidifi- 

 cation de la substance B et du mélange binaire m, la bande hétérogène 

 se compose donc de deux parties, voisines des points B et m. A la tem- 

 pérature de solidification de la substance G Tune des portions passe par 

 (J, et à des températures plus hautes encore elle repose d'un part sur CB, 

 d'autre part sur A('. A la température do solidification maxima du 

 système binaire BC les deux parties de la bande se fusionnent, de sorte 

 que les isothermes de fusion et de solidification touchent le côté BG. 

 Le point de contact if fait connaître la conrposition du liquide binaire 

 dont le point de solidification est un maximum. 



A mesure que la température s'élève davantage, la bande se dirige 

 vers le. point A et elle disparaît en ce point à la température de fusion 

 de la composante correspondante. 



Dans les deux figures 17 et 18 on a une bande dont les courbes 

 limites touchent un côté du triangle. Dans la fig. 17 ce point de con- 

 tact correspond à un minimum, dans la lig. 18 à un maximum de 

 température de solidification. Conformément à cela, la situation des 

 isothermes de fusion et de solidification dans l'un des cas est l'inverse 

 de la situation dans l'autre. En regardant de près la fig. 18, on recon- 

 naît aisément qu'elle doit donner deux faisceaux de courbes de solidifi- 

 cation de première espèce. Tous deux émanent du point A, mais l'un 

 va vers m et l'autre vers C. La courbe de solidification limite, qui 

 sépare ces deux faisceaux, va de A vers M. Si la fonte est située dans 

 la portion AMB du triangle, sa température de congélation finale est 

 celle de la substance B; mais si la fonte est située dans la portion AMG, 

 elle achève de se solidider à la température de solidification de la fonte 

 m. Dans le premier cas la composition de la fonte tend donc vers le 

 corps B, dans le second cas elle se rapproche de celle du lifjuide 

 binaire m. 



